149 



somit unwahrscheinliches. Nimmt man jedoch, wie es auch 

 Rammelsberg für viele Silikate als wahrscheinlich ausspricht, 

 einen Theil des Eisens als Oxyd an, und weiden im vorlie- 

 genden Falle von 14,85 pC., 4,23 pC. Oxydul als Oxyd be- 

 rechnet (= 4,70 ¥e) und in die Zusammensetzung des Pini- 

 toids eingeführt, so erhält man die Zusammensetzung b. mit 

 dem Sauerstoff Verhältniss von H : R : R : Si 



--= 4.44 : 4.92 : 14,78 : 22,00 

 = 1 : 1 : 3 : 4,5 

 = 2 : 2 : 6 : 9. 



Eine Formel für dieses Sauerstoff -Verhältniss, die je- 

 doch hei der schwankenden Zusammensetzung der Pinitoide 

 ohne VVerth ist, würde etwa folgende seyn : 

 für Kieselsäure = Si 



R 2 Si -f 2ÄISi -f- 2 aqu. — (R,, Al 2 ) S\ + 2 aqu. 

 für Kieselsäure = Si. 



(R 4 , Al 4 ) Si,, -f 4 aqu. 



b. Analyse des unzersetzbaren Glimmers. 

 Der mit Schwefelsäure und Natronlauge von pinitoidi- 

 scher Substanz getrennte Glimmer ist schwierig, selbst ver- 

 mittelst kouzeiitrirter Salzsäure von kleinen Mengen Eisenoxyd 

 zu befreien. Vielleicht rührt Dieses von geringen Portionen 

 Eisenglanz her, welcher, unter dem Mikroskope erkennbar, sich 

 vielen Glimmer- Varietäten anschmiegt. Mit zweifach schwefel- 

 saurem Kali ist der Eisen-Gehalt zu entfernen, ohne dass der 

 Glimmer angegriffen würde. Der Glimmer hält bei einer 

 Temperatur, bei welcher Englische Schwefelsäure verdampft 

 (324°), ja selbst bei dunkler Rothglut, bei welcher er mit 

 zweifach schwefelsaurem Kali für die Analyse d. behandelt 

 wurde, noch seinen ganzen Wasser-Gehalt zurück und ist erst 

 bei heller Rothglut daraus zu verjagen. 



c. wurde durch Schwefelsäure, Salzsäure und Natron- 

 lauge gereinigt und zum Zweck der Alkali-Bestimmung mit 

 Fluorwasserstoff im Blei Apparat aufgeschlossen. 



d. eine neue, besonders sorgfältig geschlämmte Probe, 

 die unter dem Mikroskope keine Beimengung von Quarz er- 

 kennen liess. Sie wurde durch Schmelzen mit zweifach 

 schwefelsaurem Kali, nachheriges Auswaschen und durch 



